SEANCE DU 19 JUILLET I920. 171 



tare du recuit, eL en operant sur de petits ecbantillons carres de 3 ,m de 

 cute, decoupes dans une idle de 6 mm d'epaisseur, obtenue directement an 

 bain d'electrolyse. Lesrecuits ont ete effcctues soit en bains salins, soit dans 

 un four chaufle au gaz; dans les deux cas,' les resultats sont identiqueset les 

 courbes se raccordent parfaitement. Le Tableau suivant resume les resultats 

 obtenus dans l'essai de durete (chiffre de Brinell, bille de io ,uin , pres- 



Micrographie. — Les divers ecbantillons, apres recuit de 1 beure, ont 

 ete polis et attaques, pendant 20 secondes, par la dissolution d'acide nitrique 

 a i\ pour 100 dans I'alcool ethylique. D'une fagon generate, on a urie struc- 

 ture polyedrique, la grosseur des grains allant en croissant de l'etat brut 

 aux temperatures elevees de recuit. De plus, a l'etat brut, on observe des 

 macles a l'interieur des grains; a 65o° et y5o°, ces macles s'eftacent peu a 

 pen pour disparaitre lout a fait a 85o° et aux temperatures superieures. 



Ces resultats montrent : 



i° Une temperature de 950" apres un temps de 2 heures, 011 de io5o° 

 apres un temps de 1 beure, est necessaire pour obtenir le recuit complet. 



-° A une temperature d'au plus 85o°, le recuit n'est jamais complet, 



3° La structure caracterisliquc de la presence de 1 nydrure existe encore 

 apres recuit a 65o° et 700°; mais elle disparait apres un recuit de 1 beure 

 a 8 >o°, bien que cependanl la durete n'ait pas atteint son minimum. 



Ue nouvelles experiences permettront sans doute de preciser la relation 

 exacte entre la structure et le recuit complet. 



